N. F. m. Nr. 38 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



603 



Oberfläche. Die 6 Chromatinelemente liegen zu 

 beiden Seiten einer L ä n g s s c h e i d e w a n d. Jedes 

 ist durch eine Querkerbe halbiert und durch einen 

 Längsspalt geteilt (Fig. 23 b). 



Die Scheidewand ist zwischen 2 einander 

 opponierten Chromatinelementen in 2 Lamellen 

 gespalten (vielleicht Reagentienwirkung wie die 

 hellen Höfe in 22 a). Außerdem beobachtet man 

 polwärts ziehende Streifen und zwar; 



Einfache Linien zwischen Pol und einge- 

 kerbter Mitte der Chromatinelemente, und 



Doppellinien von Fol zu Pol zwischen den 

 benachbarten Chromosomen. 



Das sekundäre Keimbläschen erscheint dadurch 

 in eine den Chromosomen entsprechende Zahl von 

 Keilen (oder vielmehr Halbkeilen) zerlegt, die in 

 2 Kränzen übereinander angeordnet sind. 



Figur 24. Späteres Stadium, zeigt den Beginn 



Fig. 24. 



C. b. Umwandlung zur definitiven ersten Richtungs- 

 figur. 



der Spindelanlage; die Streifung ist dichter, 

 Scheidewand undeutlicher geworden. 



(Schluß folgt.) 



die 



Kleinere Mitteilungen. 



Zahlenmäfsige Bestimmung der Holzhärte. 



— Unter den technischen Ligenschaften der Hölzer 

 spielt neben der F'estigkeit, Elastizität, Biegsamkeit, 

 Schwere und anderen die Härte eine große Rolle, 

 d. h. der Widerstand, welchen ein Holz dem Ein- 

 dringen in seine Oberfläche entgegensetzt. Von 

 ihr hängt es zum großen Teil ab, ob ein Holz 

 schwerer oder leichter mit Messer und Säge zu 

 bearbeiten ist. Die Praxis hat daher ein erheb- 

 liches Interesse an der genaueren Erforschung der 

 Härte der einzelnen Holzarten und es existiert 

 eine Reihe von Zusammenstellungen der letzteren 

 nach der Härte, wie sie sich aus ihrem Verhalten 

 bei der Bearbeitung in der praktischen Erfahrung 

 ergeben hat. 



Alle diese Zusammenstellungen haben indessen 

 den Mangel, daß sie keine zahlenmäßige Vor- 

 stellung von den vorhandenen Härteunterschieden 

 geben. Um wieviel, um z. B. Nördlinger's Aus- 

 drücke für die Härte zu gebrauchen, „steinharte" 

 Hölzer härter sind als ,, beinharte", ,, etwas harte", 

 „weiche" oder „sehr weiche", darüber sagen sie 

 uns nichts. 



Eine Anfrage aus der Praxis gab mir Anlaß 

 zu einem Versuch, diese Lücke auszufüllen. Ich 

 benutzte dazu einen an anderer Stelle (Ztschr. f 

 Forst- u. Jagdwesen) abzubildenden Apparat, der 

 es ermöglichte, durch Gewichte eine etwa 5 mm 

 lange Slahlnadel ohne jeden Stoß ganz allmählich 

 in Holz einzutreiben. Die Nadel trug in einer 

 Entfernung von 2 mm von der Spitze eine Marke 

 und es wurde nun untersucht, wie viel Gramm 

 Belastung nötig seien, um die Nadel bis zur Marke, 

 also 2 mm tief, in verschiedene Hölzer einzustechen. 

 Diese Belastung konnte dann als Maß für die 

 Härte benutzt werden. Allerdings ist dabei ein 

 Umstand zu beachten. Holz ist keine homogene 

 Substanz wie etwa ein Metall, sondern besteht aus 

 sehr verschiedenartigen Elementarteilen, die der 

 eindringenden Nadel einen sehr ungleichen Wider- 



stand entgegensetzen. Eichenholz z. B. läßt auf 

 dem Querschnitt schon mit bloßem Auge die von 

 großen Gefäßen erfüllte Anfangszone der Jahres- 

 ringe, das aus kompakten Fasergruppen nebst sehr 

 engen Gefäßen bestehende Spätholz und die breiten 

 Markstrahlen unterscheiden. In jede dieser Partien 

 wird die Nadel bei gleichbleibender Belastung ver- 

 schieden tief eindringen. Es muß also jede der- 

 selben für sich untersucht werden. 



Dann aber kann man unter Berücksichtigung 

 des Anteils, den i. die großen Gefäße, 2. die 

 Fasermassen mit den kleinen Gefäßen und 3. die 

 Markstrahlen an dem Eichenholz inne haben, eine 

 mittlere Belastung angeben, die als Maßstab für 

 die Härte des untersuchten Eichenholzes verwend- 

 bar ist. In der Regel genügt es, durch oft wieder- 

 holtes Einstechen eine Minimalzahl und eine Maxi- 

 malzahl zu ermitteln, durch deren Kombination, 

 wenn dies erwünscht erscheint, eine Mittelzahl ge- 

 wonnen werden kann. Extreme Minima und 

 Maxima sind dabei zu vernachlässigen. 



Auf die beschriebene Weise wurde eine größere 

 Anzahl lufttrockener Holzproben aus der Samm- 

 lung der Forstakademie in Hann. Münden auf ihre 

 Härte untersucht. Außer dem Querschnitt prüften 

 wir jedesmal einen bald mehr bald weniger radial 

 oder tangential verlaufenden Längsschnitt, wobei 

 dieser in den meisten F'ällen dem Plindringen einen 

 größeren Widerstand entgegensetzte als jener. Aus 

 den gewonnenen Zahlen sind im folgenden einige 

 mitgeteilt. Eine ausführliche Darstellung der ganzen 

 Untersuchung, die sich auf über 200 Holzarten 

 erstreckte, erscheint in der Zeitschrift für Forst- 

 und Jagdwesen (Berlin, J. Springer). Als Ausdruck 

 für die mittlere Härte ist in der kleinen Tabelle 

 die mittlere Querschnittshärte, um bequemere 

 Zahlen zu erhalten durch loo geteilt, angegeben. 



Die weiten Lücken zwischen den Zahlen der 

 obigen Skala werden z. T. durch ausländische 

 Holzarten ausgefüllt. Namentlich die wärmeren 

 Länder liefern eine große Anzahl von Hölzern der 

 höheren Härtegrade. Will man aus obigen Zahlen 



